TCVN11022-5:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11022-5:2015 (ISO 11127-5:2011) về Chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm liên quan - Phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt - Phần 5: Xác định độ ẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11022-5:2015 ISO 11127-5:2011 CHUẨN BỊ NỀN THÉP TRƯỚC KHI PHỦ SƠN VÀ SẢN PHẨM LIÊN QUAN - PHƯƠNG PHÁP THỬ VẬT LIỆU MÀI PHI KIM DÙNG ĐỂ PHUN LÀM SẠCH BỀ MẶT - PHẦN 5: XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM Preparation of steel substrates be f ore application of paints and related products - Test methods for non-metaliic b l ast-cleaning abrasives - Part 5: Determination of moisture Lời nói đầu TCVN 11022-5:2015 hoàn toàn tương đương ISO 11127-5:2011. TCVN 11022-5:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC35 Sơn và vecni biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 11022 (ISO 11127) Chu ẩn b ị nền thép trước khi phủ sơn và sản ph ẩ m liên quan - Phương ph á p thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt , gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN 11022-1:2015 (ISO 11127-1:2011) Phần 1: Lấy mẫu; - TCVN 11022-2:2015 (ISO 11127-2:2011) Phần 2: X á c định sự ph â n bố cỡ hạt; - TCVN 11022-3:2015 (ISO 11127-3:2011) Phần 3: Xác định khối lượng riêng biểu kiến; - TCVN 11022-4:2015 (ISO 11127-4:2011) Phần 4: Đ á nh giá độ cứng bằng phép thử trượt kính; - TCVN 11022-5:2015 (ISO 11127-5:2011) Phần 5: Xác định độ ẩ m; - TCVN 11022-6:2015 (ISO 11127-6:2011) Phần 6: Xác định các tạp chất tan trong nước bằng phép đo độ dẫn điện; - TCVN 11022-7:2015 (ISO 11127-7:2011) Phần 7: Xác định clorua tan trong nước. CHU Ẩ N BỊ N Ề N THÉP TRƯỚC KHI PHỦ SƠN VÀ S Ả N PHẨM LI Ê N QUAN - PHƯƠNG PH Á P THỬ VẬT LIỆU MÀI PHI KIM DÙNG ĐỂ PHUN LÀM SẠCH BỀ M Ặ T - PH Ầ N 5: XÁC ĐỊNH Đ Ộ Ẩ M Preparation of steel substrates be f ore application of paints and related products - Test methods for non-metaliic b l ast-cleaning abrasives - Part 5: Determination of moisture 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này là một trong các tiêu chuẩn đề cập đến việc lấy mẫu và thử nghiệm vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt. Các loại vật liệu m à i phi kim và các yêu cầu về mỗi loại được quy định trong bộ ISO 11126. Bộ ISO 11126 và TCVN 11022 (ISO 11127) là một tập hợp các tiêu chuẩn về vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt. Thông tin về các phần của cả hai bộ tiêu chuẩn được nêu trong Phụ lục A. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm tự do có trong vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt. Độ ẩm được xác định bằng cách đo khối lượng bị mất khi gia nhiệt. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đ ố i với các tài liệu viện dẫn ghi năm công b ố th ì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm c ả các sửa đổi, bổ sung (nếu cố). TCVN 11022-1 (ISO 11127-1), Chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm liên quan - Phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt - Ph ầ n 1: L ấ y mẫu. 3. Thiết bị, dụng cụ Thiết bị và dụng cụ thủy tinh thông thường trong phòng thử nghiệm và các thiết bị, dụng cụ sau: 3.1 . V ậ t chứa hoặc khay , có khả năng chịu tác động của nhiệt và có thể tích đ ủ để cho phép các phần mẫu thử được trải ra theo một lớp m ỏ ng. 3.2 . T ủ sấy , có khả năng duy tr ì ở nhiệt độ (110 ± 5) o C. 3.3 . Cân , có khả năng cân chính xác đến 0,01 g. 3.4 . Bình hút ẩ m , có chứa chất hút ẩ m như silica gel khô đã ngâm tẩ m với coban cl orua. 4. Lấy mẫu Lấy mẫu đại diện của sản phẩm được thử nghiệm theo quy định trong TCVN 11022-1 (ISO 11127-1). Đảm b ả o bảo quản mẫu trong vật chứa kín đến khi thực hiện phép xác định. 5. Cách tiến hành 5.1 . Quy định chung Thực hiện phép xác định hai lần lặp lại. 5.2 . Ph ầ n m ẫ u thử Sấy khô v ậ t chứa (3.1) trong tủ sấy (3.2) tại nhiệt độ (110 ± 5) o C trong 15 min và để nguội đến nhiệt độ phòng trong b ì nh hút ẩ m (3.4). Cân vật chứa chính xác đến 0,01 g. Cho v à o vật chứa một phần mẫu thử khoảng 100 g ( m 0 ), chính xác đến 0,01 g. 5.3 . Phép xác định Đặt vật chứa có phần mẫu thử vào tủ sấy (3.2), điều ch ỉ nh trước nhiệt độ đến (110 ± 5) o C và để trong kho ả ng 1 h. Chuyển vật chứa vào bình hút ẩm và để nguội đến nhiệt độ phòng. Cân lại vật chứa có phần mẫu thử đ ã khô chính xác đến 0,01 g và xác định khối lượng của phần mẫu thử đã khô ( m 1 ). 6. Biểu thị kết quả Tính hàm lượng ẩm, M , biểu thị b ằ ng phần trăm khối lượng, theo công thức sau: trong đó m 0 là khối lượng của ph ầ n mẫu thử trước khi gia nhiệt, tính bằng gam; m 1 là khối lượng của phần mẫu thử sau khi gia nhiệt, tính bằng gam. Nếu chênh lệch giữa các phép xác định hai lần lặp lại lớn hơn 0,05 % (tuyệt đối), th ì tiến hành lại quy tr ì nh theo quy định trong Điều 5. T í nh giá tr ị trung b ì nh của hai phép xác định hợp lệ và báo cáo kết quả chính xác đến 0,01 %. 7. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm í t nh ấ t các th ô ng tin sau: a) các thông tin cần thiết để nhận biết sản phẩm được thử, phù hợp với phần tương ứng của bộ ISO 11126 (xem Phụ lục A), nếu có; b) viện dẫn tiêu chuẩn này, TCVN 11022-5 (ISO 11127-5); c) kết quả thử nghiệm; d) b ấ t kỳ sai lệch so với phương pháp thử đã được quy định; e) ngày thử nghiệm; f) tên của ngư ờ i thực hiện phép thử. Phụ lục A (tham khảo) Các tiêu chuẩn về vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt Các y ê u cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt bao gồm t ương ứng trong bộ ISO 11126 và TCVN 11022 (ISO 11127). Bộ ISO 11126 Chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm liên quan - Yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt , bao gồm c á c phần sau: - Phần 1: Giới thiệu chung và phân loại - Phần 3: Xỉ tinh luyện đồng - Phần 4: X ỉ lò than - Phần 5: X ỉ tinh luyện niken - Phần 6: Xỉ lò sắt - Phần 7: Oxit nhôm nung chảy - Phần 8: Cát olivin - Phần 9: S taurol i t - Phần 10: Ga rn et almandit Bộ TCVN 11022 (ISO 11127) Chuẩn b ị nền thép trước khi phủ sơn và sản ph ẩ m liên quan - Phương ph á p thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt , bao gồm các phần sau: - Ph ầ n 1: Lấy mẫu; - Phần 2: Xác định sự phân bố cỡ hạt; - Phần 3: Xác định khối lượng riêng biểu kiến; - Phần 4: Đ á nh giá độ cứng bằng phép thử trượt k í nh; - Ph ầ n 5: Xác định độ ẩ m; - Phần 6: Xác định các tạp chất tan trong nước bằng phép đo độ dẫn điện; - Phần 7: Xác định clorua tan trong nước. MỤC LỤC L ờ i nói đầu 1 . Phạm vi áp dụng 2 . Tài liệu viện dẫn 3 . Thiết bị, dụng cụ 4 . Lấy mẫu 5 . Cách tiến hành 6 . Bi ể u thị kết qu ả 7 . Báo cáo thử nghiệm Phụ lục A (tham khảo) Các tiêu chuẩn về vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt